( 503 ) 



oplosmiddel op 1.'Ï24 ? te stellen zijn. Neeinl men aan, dat Ag 3 S kier 

 de opgeloste stof is, dan zonden, als er geen menging optrad in den 

 vasten toestand, de depressies zich laten berekenen op : *2r>° C. en 

 i)7 r C. resp. Daaruit volgt, dat de waargenomen depressie's véél te 

 klein zijn ; een feit, dat pleit tegen de onderstelling, als zoude zich 

 hier zuiver zilver afzetten, en dat eerder wijsl op eene mengkrjstal- 

 vorming ; tenzij men mei sterk geassocieerde molekulen (Aij.,S)„ te 

 doen heeft. In elk geval schijnl het gehalte dier mengkristallen aan 

 .!;/.,>', - - volgens de mikroskopische onderzoekingen van Friëdrich en 

 Lbrocx, — klein te zijn. 



Het entektikum E ligt hij 94,8 gewichtsprocenten Ag^S; derhalve 

 daalt het smeltpunt van zuiver Ag,S, door toevoeging van 5 gew. 

 proc. S reeds 36° C. 



Bij 179° C. ondergaan alle .h/^N-houdende komplexen eene poly- 

 morfe omzetting, welker maximale duur hij de samenstelling van 

 het sulfide is gelegen. Een nóg lager transformatie-punt (bij 90° C. ?) 

 iverd niet gevonden: echter leveren dilatometrische waarnemingen 

 met Ag^S enkele zonderlinge onregelmatigheden, met welker studie 

 wij nog bezig zijn. 



Wanneer hel S-gehalte boven 33,3 atoomprocenten stijgt, ontwijkt 

 de zwavel bij 800° C. reeds zóó snel, dat verder onderzoek langs 

 dezen weg vrijwel onmogelijk wordt. 



Samenstelling der Smelt. 



Ie 





2e 









in atoom- 

 proc. 5. 



in gewichts- 

 proc. S. 



Haltep. 



in sek. 



Haltep. 



in sek. 



Haltep. 



in sek. 



o 







961° 





• 





— 



— 



2 



0.61 



948 



— 



— 



— 



180 



— 



5 



1.54 



917 



— 



806 



— 



179 



20" 



10 



3.20 



905 



115 



805 



10 



179 



30 



20 



6.9 



906 



65 



804 



40 



179 



60 



30 



11. 1 



'KMI 



15 



806 



50 



179 



100 



32 



12.1 



— 



— 



806 



60 



179 



130 



■>■> , 



12.9 



842 



— 







179 



145 



§ 6. Thans kunnen wij ons wenden lot de studie van het systeem 

 Ag,S -f- Sb t S t , en ons afvragen, welke sulfoantimonieten van het.l</ 

 kunnen verkregen worden: 



In de natuur worden, behalve de antimoiiiet: Si,5,, en hel regu- 



